jS4 journal de phy.sique, de chimie 



Analyse du talc laminaire flexible . 



i\ J'ai caicln6 k une chaleur forte cent parties de cette 

 pierre ; elle a pfifej pAr COtte Operation, «ne Couleur jaune 

 legeiement rosee; elle a perdu sa flexibi'ite et six parties de 

 son poids. Ces lames eta«t devenucs par la tres-fragiles , j'ai 

 pu les reduire facilement en poudre. 



2". J'ai fait chauffer ces cent parties ainsi calcinees avec le 

 double de potasse caustlque ; le melange n'a point fondu, inais 

 le gonflement qu'il avoit eprouve aunon^oit qii'ii s'etoit forme 

 une combinaison entre ces substances. 



3°. La matiere delayee dans I'eau fut ensulte dissOute par 

 I'acide inuriaticjne , et evaporee i siccite k I'alde d'une cliakuf 

 moderee , cette liqueur forma gelec vers la fin de I'operation. 



4'^. Le residu lessive avec de I'eau dislillee , laissa une pou- 

 dre blanche qui , calcin^e au rouge , pesoit 62 parties ; c'etoit 

 de la sihce piire. 



5"^. L'ainiiioniaque m^lee a la liqueur separee de la sillce, y 

 a forme un precipite jaune peu volumineux, dont on a separ^ 

 une partie et demie d'aluinine , au moyen de la potasse caus- 

 tique : le rCste •etbit de I'oxide de fer qui pesoit trois parties 

 et demie. 



6°. Apr^s avoir precipite le fer et I'alumine par I'ammania- 

 que , j'ai mis dans ia liqueur une dissolution de carbonate de 

 sonde , et j'ai fait bouillir. Aussitot que le melange a comrreenoe 

 \ s'echaufler , il s'est trouble et a depose une grande quantite 

 de poiulre blanche qui , lavee et calciliee , pesoit sy parties. 

 Cette substance etoit de la raagnesie ^ car elle a forme, avec 

 I'acide sulfurique , un sel qui avoit tous les caracleres du sul- 

 fate de inagnesie ordinaire. 



Le talc laminaire flexible est done compose de 



Silice. . . . .^.'.-^i. ,,....., 62. 



M'a-gWesie . .'u-i . ; ,\ . . . . 27. 



Fer oxide . S.5. 



Alumine i.5. 



Eau. ..... 6. 



I 



